TCVN6039-1:2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6039-1:2008 (ISO 1183-1 : 2004) về Chất dẻo - Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp - Phần 1: Phương pháp ngâm, phương pháp Picnomet lỏng và phương pháp chuẩn độ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6039-1 : 2008 ISO 1183-1 : 2004 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CHẤT DẺO KHÔNG XỐP – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP NGÂM, PHƯƠNG PHÁP PICNOMET LỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: I mmersion method, liquid pyknometer method and titration method L ờ i nói đầu TCVN 6039-1 : 2008, TCVN 6039-2 : 2008 và TCVN 6039-3 : 2008 thay th ế cho TCVN 6039 : 1995. TCVN 6039-1 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 1183-1 : 2004. TCVN 6039-1 : 2008 d o Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC61 Chất dẻo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6039 (ISO 1183) v ớ i tên gọi chung là Chất dẻ o - Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp , gồm c á c phần sau: - Phần 1: Phương pháp ngâm, phương pháp picnomet lỏng và phương pháp chu ẩ n độ - Phần 2: Phương pháp cột gradient khối lượng riêng. - Phần 3: Phương pháp picnomet kh í . CH Ấ T DẺO - XÁC ĐỊNH KH Ố I LƯỢNG RIÊNG C Ủ A CH Ấ T DẺO KHÔNG XỐP – PH Ầ N 1: PHƯƠNG PHÁP NGÂM, PHƯƠNG PHÁP PICNOMET L Ỏ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHU Ẩ N Đ Ộ Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: I mmersion method, liquid pyknometer method and titration method CẢNH BÁO Việc sử dụng tiêu chuẩn này liên quan đến các ch ấ t độc hại, các thao tác và thiết bị nguy hi ể m. Tiêu chu ẩ n này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn, n ế u có, liên quan kh i sử dụng. Trước khí sử dụng, ng ườ i sử dụng tiêu chuẩn này phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn, sức khỏe phù hợp và xác định khả năng áp dụng mọ i giới hạn qui định. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định ba phương pháp xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp dạng đúc đ ồ ng nhất hoặc đùn, cũng như dạng bột, v ả y và hạt. - Phương pháp A: Phương pháp ngâm , đối với chất d ẻ o rắn dạng đúc đ ồ ng nhất (trừ dạng bột). - Phương pháp B: Phương pháp picnomet l ỏ ng , đối với thành phẩm có dạng hạt, bột, v ả y , hạt nh ỏ hoặc m ả nh nhỏ. - Phương pháp C: Phương pháp chuẩn độ, đối với chất dẻo c ó dạng đồng nhất bất k ỳ . CHÚ THÍCH Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với các dạng hạt miễn là chúng đồng nhất. Khối lượng riêng thường được sử dụng để theo d õ i sự biến đổi c ấ u trúc vật lý hoặc thành phần của chất dẻo. Khối lượng riêng cũng hữu í ch trong việc đánh giá t í nh đ ồ ng nhất của m ẫ u hoặc mẫu thử. Khối lượng riêng của chất dẻo thường hay phụ thuộc v à o việc lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu thử. Khí đ ó , trong đặc t í nh kỹ thuật của vật liệu phải bao gồm cả việc hướng dẫn chi tiết phương pháp chuẩn bị mẫu thử. Chú thích này có thể áp dụng cho cả ba phương pháp. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khí áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 80000-4 : 2006) Đại lượng và đơn vi - Phần 4: Cơ học. ISO 291 Plastics - standard atmospheres for conditioning and testing (Chất dẻo – Môi trường tiêu chuẩn để ổn định và thử nghiệm). ISO 472 Plastics - Vocabulary (Chất dẻo - Từ vựng). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn sử dụng các thuật ngữ , định nghĩa trong ISO 472 và các thuật ngữ, định nghĩa sau 3.1 Khối lượng (mass) Lượng chất có trong vật thể. CHÚ THÍCH Tính b ằ ng kilogam (kg) hoặc gam (g). 3.2 Khối lượng biểu ki ế n (apparent mass) Khối lượng của vật thể được xác định bằng cân đã hiệu chuẩn thích hợp. CHÚ THÍCH Tính bằng kilogam (kg) hoặc gam (g). 3.3 Khối lượng riêng (density) ρ T ỷ số khối lượng m và thể tích V (tại nhiệt độ t ) của mẫu, tính b ằ ng kg/m 3 , kg/dm 3 (g/cm 3 ) hoặ c kg/l (g/ml). CHÚ THÍCH Những thuật ngữ dưới đây được phân loại dựa trên cơ sở TCVN 7870-4 (ISO 80000-4). Bảng 1 - Thuật ngữ khối lượng lượng ri ê ng Thuật ngữ Ký h iệ u Công thức Đơn vị Khối lượng ri ê ng ρ m/ V kg/m 3 kg/dm 3 (g/cm 3 ) kg/l (g/ml) Thể tích ri ê ng v V/m ( = 1 / ρ ) m 3 /kg dm 3 /kg (cm 3 /g) l/kg (ml/g) 4. Ổn định Tro ng thử nghiệm phải theo ISO 291. Nói chung, không cần phải ổn định các mẫu ở nhiệt độ không đổi, vì phép thử các mẫu được thực hiện ở nhiệt độ không đổi. Cá c mẫu t hử có sự thay đ ổ i khối lượng riêng trong kh i thử đến mức lớn hơn độ chính xác yêu cầu thì phải được ổn định trước kh i đo để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật vật liệu được sử dụng. Kh i sự thay đổi khối lượng riêng theo thời gian hay các điều kiện môi trường là mục đích chính của phép đo , các mẫu thử phải được ổn định như đã mô tả trong đặc điểm kỹ thuật vật liệu, nếu không c ó đặc điểm kỹ thuật vật liệu thì phải theo thỏa thuận của các bên liên quan. 5. Các phương pháp 5.1 Phương pháp A - Phương pháp ngâm 5.1.1. Thiết bị, dụng cụ Cân phân tích hoặc thiết bị được thiết kế đặc biệt để xác định khối lượng riêng, chính xác đến 0,1 mg. CHÚ THÍCH Có thể sử d ụng thiết bị vận h à nh tự động. C ó thể tính khối lượng riêng tự động bằng máy vi tính. 5.1.1.2. Bình ngâm : Cốc hoặc bình chứa miệng rộng có kích c ỡ phù hợp để chứa chất lỏng ngâm. 5.1.1.3. Giá đỡ cố định , ví dụ nồi c ó chân, để giữ bình ngâm trên đĩa cân. 5.1.1.4. Nhiệt k ế , có vạch chia độ 0,1 o C , có d ả i nhiệt độ từ 0 o C đến 30 o C. 5.1.1.5. Dây kim loại (nếu cần), chịu ăn mòn , có đư ờ ng k í nh không lớn hơn 0,5 mm, để treo mẫu thử trong chất lỏng ngâm. 5.1.1.6. V ậ t làm chìm , có khối lượng thích hợp đ ể đảm bảo mẫu thử ch ì m hoàn toàn, sử dụng kh i khối lượng ri ê ng của mẫu thử nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng ngâm. 5.1.1.7. Picnomet , có mao quản chảy tràn bên sư ờ n, đ ể xác định khối lượng riêng của chất lỏ ng ngâm kh i chất lỏng này kh ô ng phải là nước. Picnomet phải được trang bị nhiệt kế chia vạch 0 , 1 o C , dải nhiệt độ từ 0 o C đến 30 o C . 5.1.1.8. B ể ổn nhiệt , có khả năng điều chỉnh nhiệt độ chính xác ± 0,5 o C , sử dụng để xác định khối lượng riêng của chất lỏng ngâm. 5.1.2. Chất l ỏ ng ngâm Sử dụng nước vừa cất hoặc nước khử ion hoặc chất lỏng thích hợp khác chứa không quá 0,1 % chất thấm ướt để giúp loại bỏ bọt khí. Chất lỏng hoặc dung dịch mà mẫu thử tiếp xúc trong kh i đo phải không ảnh hưởng đến mẫu thử. Các chất lỏng ngâm không phải l à nước cất thì không cần đo khối lượng riêng nếu chúng có nguồn gốc r õ ràng và kèm theo giấy chứng nhận. 5.1.3. Mẫu thử Các mẫu thử có thể ở dạng đồng nhất trừ dạng bột. Các mẫu thử phải có kích thước thích h ợ p tạo ra khoảng trống cần th iết giữa mẫu thử và bình ng â m và tốt nhất là có khối lượng không lớn hơn 1 g. Kh i cắt các mẫu thử từ các mẫu lớn hơn, phải sử dụng thiết bị thích hợp để đảm bảo các đặc tính của vật liệu không bị thay đổi. Bề mặt của mẫu thử phải nhẵn và không có các lỗ hổn g làm giảm thiểu các bọt khí kh i ngâm trong chất lỏng, gây ra các sai số khác. 5.1.4. Cách tiến hành 5.1.4.1. Cân mẫu thử được treo b ằ ng sợi dây có đư ờ ng kính tối đa 0,5 mm. Cân các mẫu th ử có khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 10 g, chính xác đến 0,1 mg. Cân các mẫu thử có khối lượng lớn hơn 10 g, chính xác đến 1 mg. Ghi lại khối lượng của mẫu thử. 5.1.4.2. Ngâm mẫu thử, vẫn treo bằng sợi dây, trong chất lỏng ngâm (5.1.2) chứa t rong b ì nh ngâm (5.1.1.2) trên giá đỡ (5.1.1.3). Nhiệt độ của chất lỏng ngâm phải là 23 o C ± 2 °C ( hoặc 27 o C ± 2 °C). Khử bọt kh í bám dính bằng sợi dây kim loại nh ỏ . C â n mẫu đã ngâm chính xác đến 0,1 mg. Nếu tiến hành đo trong phòng có kiểm soát nhiệt độ, nhiệt độ của toàn bộ các thiết bị , gồm các chất lỏng ngâm, phải nằm trong dải 23 o C ± 2 o C (hoặc 27 o C ± 2 °C). 5.1.4.3 Nếu cần, xác định khối lượng riêng của các chất lỏng ng â m không phải là nước . picnomet (5.1.1.7) rỗng và sau đó picnomet có chứa nước vừa c ấ t hoặc nước khử ion ở nhiệt độ 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 °C). Sau kh i làm sạch và sấy khô picnomet, đổ đầy chất lỏng ngâm và tiến hành cân [cũng ở nhiệt độ 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 °C)]. Sử dụng bể ổn nhiệt (5.1.1.8) để làm cho nước và chất lỏng ngâm có nhiệt độ chính xác. Tính khối lượng riêng p IL , tính bằng gam trên centimet kh ố i, của chất lỏng ngâm ở 23 o C (hoặc 27 °C) theo công thức (1). trong đó m I L là khối lượng của chất lỏng ngâm, tính bằng gam; m w là khối lượng của nước, tính b ằ ng gam; p w là khối lượng riêng của nước ở 23 o C (hoặc 27 °C), tính bằng gam trên centimet khối 5.1.4.4. Tính Khối lượng riêng p S , tính bằng gam trên centimet khối, của mẫu thử ngâm ở 23 o C (hoặc 27 °C) theo công thức (2). trong đó m S . A là khối lượng biểu kiến của mẫu thử trong không kh í , tính bằng gam; m S,IL l à khối lượng biểu kiến của mẫu thử trong chất lỏng ngâm, tính bằng gam. p IL là khối lượng riêng của chất lỏng ngâm ở 23 o C (hoặc 27 °C) theo công bố của nhà cung cấp hoặc được xác định như đ ã nêu trong 5.1.4.3, tính bằng gam trên centimet khối. Đối với các mẫu thử có khối lượng riêng nh ỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng ng â m, phép thử có thể được tiến hành chính xác theo cùng phương pháp như mô tả ở trên, với ngoại lệ sau: vật làm ch ì m bằng ch ì hoặc vật nặng khác được gắn vào dây kim loại, như vậy vật làm chìm nằm dưới mức chất lỏng, nên mẫu thử cũng ch ì m trong chất lỏng trong thời gian ngâm. Vật làm ch ì m c ó thể coi như là một phần của sợi dây treo. Trong trường hợp này, áp lực t ừ dưới lên gây ra bởi chất lỏng ngâm lên vật làm chìm phải được tính đ ế n bằng cách sử dụng công thức sau, khác với c ô ng thức (2), để tính khối lượng riêng của mẫu thử : trong đó m K,IL là khối lượng biểu ki ế n của vật làm chìm trong chất lỏng ngâm, tính bằng gam; m S+K,IL là kh ố i lượng biểu kiến của mẫu thử và vật làm chìm trong chất lỏng ngâm, tính bằng gam. Lực đ ẩ y của sợi dây treo trong không khí được coi như không đáng k ể , để hiệu chỉnh lực đ ẩ y của không kh í xem Điều 6. 5.1.4.5. Tiến hành phép thử tr ê n ít nh ấ t ba mẫu thử và tính giá trị trung bình chính xác đến phần ngh ì n. 5.2. Phương pháp B - Phương pháp picnomet lỏng 5.2.1. Thiết bị , dụng cụ 5.2.1.1. C â n , chính xác đến 0,1 mg. 5.2.1.2. G i á đỡ c ố định (xem 5.1.1.3). 5.2.1.3. Picnomet (xem 5.1.1.7). 5.2.1.4. B ể ổn nhiệt (xem 5.1.1.8). 5.2.1.5. B ì nh hút ẩ m , được nối với hệ thống chân không. 5.2.2. Ch ấ t lỏng ngâm Theo qui định trong 5.1.2. 5.2.3. Mẫu thử Mẫu thử dạng bột , hạt hoặc v ả y phải được c â n dưới dạng nguyên mẫu như đã nhận. Khối lượng mẫu thử phải nằm trong phạm vi từ 1 g đến 5 g. 5.2.4. Cách tiến hành 5.2.4.1 Cân picnomet (5.2.1.3) rỗng và khô. Cân lượng chất dẻo thích hợp trong picnom e t . Làm ngập mẫu thử với chất lỏng ngâm (5.2.2) và đu ổ i tất cả không khí bằng cách đặt picnomet tron g bình hút ẩm (5.2.1.5) và hút chân không. Ngừng hút chân không và đ ổ đầy chất lỏng ngâm vài picnomet. Đ ể picnomet đến nhiệt độ không đổi [23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 °C)] trong bể ổn nhiệt (5.2.1.4) và sau đó đổ đầy chính xác đến giới hạn dung tích của picnomet. Lau kh ô và c â n picnomet có mẫu và chất lỏng ngâm. 5.2.4.2. Đổ mẫu và chất lỏng ngâm trong picnomet ra và làm sạch picnomet. Đổ đầy nước c ấ t đã kh ử không khí hoặc nước khử ion, đuổi không khí như ở trên, xác định khối lượng của picnomet và các chất b ê n trong ở nhiệt độ thử. 5.2.4.3. Lặp lại quá trình với chất lỏng ng â m nếu sử dụng chất lỏng ngâm không phải là nước, và xác định khối lượng riêng của chất lỏng ngâm đó theo qui định trong 5.1.4.3. 5.2.4.4. Tính khối lượng riêng ρ S , tính bằng gam tr ê n centimet khối, của mẫu thử ở 23 o C (hoặc 27 °C) theo công thức (4). trong đ ó m s l à khối lượng biểu kiến của mẫu thử, tính b ằ ng gam; m 1 là khối lượng biểu kiến của chất lỏng cần đổ đầy vào picnomet rỗng, tính bằng gam. m 2 là khối lượng biểu kiến của chất lỏng cần đổ đầy vào picnomet c ó chứa mẫu thử , tính b ằ ng gam. ρ IL là khối lượng riêng của chất lỏng ngâm ở 23 o C ( hoặc 27 °C) theo công bố của nhà cung cấp hoặc được xác định theo qui định trong 5.1.4.3. tính bằng gam tr ê n centimet khối. 5.2.4.5. Tiến hành phép thử trên í t nhất ba mẫu thử và tính giá trị trung bình chính xác đến phần nghìn. 5. 3 Phương pháp C - Phương pháp chuẩn độ 5 . 3.1 Thiết bị , dụng cụ 5 . 3 . 1 . 1 Bể ổn nhiệt (xem 5.1.1.8). 5 . 3 . 1 . 2 Ố ng đong bằng thủy tinh, dung t í ch 250 ml. 5 . 3 . 1 . 3 Nhiệt k ế, có khoảng chia vạch 0,1 o C , với d ả i đo phù hợp để đo nhiệt độ thử. 5 . 3 . 1 . 4 Bình định mức , dung t í ch 100 m l . 5. 3 . 1.5 . Que khuấy bằng thủy t i nh. 5 . 3 . 1 . 6 . Buret, dung tích 25 ml, có thiết kế sao cho có thể giữ trong bể ổ n nhiệt (5.3.1.1), có độ chính xác đến 0,1 ml. 5.3.2. Chất l ỏ ng ngâm Cần hai chất lỏng có thể trộn lẫn với nhau và có khối lượng riêng khác nhau. Một chất có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của vật liệu thử và chất lỏng kia có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của vật liệu thử. Khối lượng riêng của các chất lỏng khác nhau cho trong Phụ lục A. Nếu cần, lấy vài mililit chất lỏng để thực hiện nhanh phép thử sơ bộ. Ch ấ t lỏng mà mẫu thử tiếp xúc trong quá trình đo phải không ảnh hưởng đến mẫu thử. 5.3.3. Mẫu thử Mẫu thử phải có dạng đồng nhất thích hợp. 5.3.4. Cách tiến hành 5.3.4.1. Dùng bình định mức (5.3.1.4) đo chính xác 100 ml chất lỏng ng â m có khối lượng riêng nhỏ hơn (xem 5.3.2) vào ố ng đong dung tích 250 ml sạch, khô (5.3.1.2). Đặt ống đong vào bể ổn nhiệt (5.3.1.1) điều chỉnh ở nhiệt độ 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 °C). 5.3.4.2. Cho các mi ế ng mẫu thử vào ống đong. Mẫu thử rơi xuống đáy ống đong và không c ó bọt kh í . Để ống đong và mẫu thử ổn định tại nhiệt độ bể, thỉnh thoảng khuấy. CHÚ THÍCH N ê n giữ c ố định nhiệt k ế (5.3.1.3) trong chất lỏng. Đi ề u này giúp cho nhiệt kế c ó thể kiểm tra nhiệt độ cân bằng đạt được tại thời đi ể m đo và đặc biệt nhiệt lượng bị giảm đi kh i pha lo ã ng. 5.3.4.3. Kh i nhiệt độ của chất lỏng là 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 °C), dùng buret (5.3.1.6) th ê m từng mililit chất lỏng ngâm có khối lượng riêng lớn hơn. Sau mỗi lần thêm, dùng đũa thủy tinh (5.3.1.5) khuấy chất lỏng, giữ thẳng đứng và tránh tạo bọt khí. Trộn và quan sát ph ả n ứng của những mi ế ng mẫu thử sau mỗi lần thêm chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn. Trước tiên, các miếng mẫu thử chìm nhanh xuống đáy, nhưng c à ng nhi ề u chất lỏng có khối lượ ng riêng lớn hơn được thêm vào thì tốc độ chìm của mẫu thử sẽ trở lên chậm hơn. Đến lúc này th êm t ừ ng 0 , 1 ml ch ấ t lỏng có khối lượng riêng lớn hơn. Ghi tổng số lượng chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn đ ã th ê m vào kh i những miếng mẫu thử nhẹ nh ất lơ lửng trong chất lỏng, tại mức mà những miếng mẫu thử b ị khuấy không di chuyển l ê n hoặc xuống ít nhất trong 1 min. Tại thời điểm này của phép chuẩn độ, ghi lượng chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn đã dùng. K hối lượng ri ê ng của hỗn hợp lỏng tại điểm này tương đương với giới hạn th ấ p hơn của khối lượng ri ê ng mẫu thử. Tiếp tục thêm chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn cho đến kh i những miếng mẫu thử nặng nhất được giữ ở mức cố định trong chất lỏng ít nhất 1 min. Ghi lượng chất lỏng có khối lượng ri êng lớn hơn đã đưa thêm vào. Đối với mỗi cặp chất lỏng, thiết lập mối quan hệ giữa lượng chất lỏng có khối lượng riêng lớn h ơn được đưa thêm vào và khối lượng riêng của hỗn hợp thu được, vẽ đồ th ị mối quan hệ. Khối lượng riêng của hỗn hợp lỏng tại mỗi điểm trên đồ thị có thể được xác định b ằng phương ph á p picnomet. 6. Hiệu chỉnh lực đẩy không khí Kh i phép cân được thực hiện trong không khí, các giá trị “khối lượng biểu ki ế n" nhận được p hải được hiệu ch ỉ nh để bù cho ảnh hưởng của lực đẩy không khí l ê n mẫu thử và những quả c â n đã sử dụng. Việc hiệu chỉnh này cần thiết trong trường hợp nếu độ chính xác của các kết quả đòi hỏi nằm trong khoảng từ 0,2 % đến 0,05 %. Khối lượng thực m T , tính bằng gam, được tính theo công thức (5). (5) trong đó m A PP là khối lượng biểu kiến, tính bằng gam; ρ Air là khối lượng riêng của không khí (x ấ p xỉ 0,001 2 g/cm 3 ở 23 o C và 27 °C), tính b ằng gam trên centimet khối; ρ s là khối lượng riêng của mẫu thử ở 23 o C (hoặc 27 °C), tính bằng gam trên centimet khố i ρ L là khối lượng riêng của các qu ả cân đã sử dụng, tính bằng gam trên centimet kh ối Để độ chính xác cao, có thể tính đến sự phụ thuộc của khối lượng riêng không khí vào áp suất nhiệt độ : trong đ ó t là nhiệt độ thử, tính bằng độ Celsius; ρ là áp suất khí quyển, tính bằng bar. 7. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao g ồ m các thông tin sau: a) Viện d ẫ n tiêu chuẩn này; b) Thông tin đầy đ ủ về mẫu, bao g ồ m phương pháp chuẩn bị mẫu và xử lý sơ bộ, nếu có; c) Phương pháp sử dụng (A, B hay C); d) Chất lỏng ngâm sử dụng; e) Nhiệt độ thử nghiệm; f) Các giá tri đơn lẻ và giá trị trung bình số học của khối lượng riêng; g) Công bố hiệu chỉnh lực đ ẩ y đã thực hiện và loại hiệu ch ỉ nh, nếu có. Phụ lục A (tham khảo) Hệ chất lỏng thích hợp để sử dụng trong phương pháp C CẢNH BÁO Một số hóa chất sau có thể đ ộc hại. B ả ng A.1 - Hệ chất lỏng đối với phương pháp C Hệ Dả i khối lượng riêng g/cm 3 Metanol/benzyl ancol 0,79 đến 1,05 Isopropanol/n ước 0,79 đến 1,00 Isopropanol/dietylen glycol 0,79 đến 1 , 11 Etanol/nước 0,79 đến 1 , 00 Toluen/cacbon tetraclorua 0,87 đến 1,60 Nước/dung dịch natri bromua a 1,00 đến 1,41 Nước/dung dịch canxi nitrat 1,00 đến 1,60 Etanol/dung dịch kẽm clorua b 0,79 đến 1 , 70 Cacbon tetraclorua/1,3-dibromopropan 1,60 đến 1 , 99 1,3-Dibromopropan/etylen bromua 1,99 đến 2,18 Etylen bromua/bromofom 2,18 đến 2 , 89 Cacbon tetraclorua/bromofom 1 , 60 đến 2 , 89 Isopropanol/metylglycol axetat 0,79 đến 1,00 a Khối lượng ri ê ng 1,41 tương đương với phần khối lượng khoảng 40 % natri bromua. b Khối lượng riêng 1,70 tương đương với phần khối lượng khoảng 67 % kẽm clorua. Những chất dưới đây cũng có thể sử dụng trong các hỗn hợp khác nhau: Kh ố i lượng riêng (g/cm 3 ) n-Octan 0,70 Dime t ylfocmamit 0,94 Tetracloroetan 1,60 Etyl iodua 1,93 Metylen iodua 3,33